920 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



ZU /|o — 13 per Millimeter Querschnittsfläche i) , 0,18 — 0,44 mm hoch, 

 Höhe der Markstrahlzellen 5,6 — 27, meist 8 — 14 fx^). Im Kerne zeigen 

 nicht nur die Zellen des Strangparenchyms und die Markstrahlen, sondern 

 auch viele Gefässe braunen Inhalt, und erscheinen in dickeren Schnitten 

 alle Zellwände bräunlich. 



Verwendung wie beim Birnholze, Gebrauchswerth aber geringer. 



32) Das Holz des Eisheerbaumes. 



Der Eisbeer- oder Atlasbeerbaum, Sorbus torminaUs CranU , ist 

 durch Mittel- imd Südeuropa bis nach den Kaukasusländern verbreitet. 



Holz zerstreutporig, rütlilichweiss , in's Bräunliche nachdunkelnd, 

 mit breitem Splint und rothbraunem Kern oder ohne solchen, oft mit 

 zahlreichen Markfleckchen. Gefässe und Markstrahlen unkenntlich, Deut- 

 (ichkeit der Jahresringe angleich. Im Längsschnitt gleichmässig dicht, 

 glanzlos. Ziemlich hart, schwer (spec. Lufttrockengewicht im Mittel 0.77), 

 schwerspaltig, stark schwindend, sehr fest und elastisch, dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe meist einzeln, ziemlich 

 gleichmässig vertheilt, 0,03 — 0,05 mm weit, mit einfach durchbroclienen 

 Gliedenden und zarten Schraubenleistchen. Markstrahlen zalilreich, 

 zu 9 — 12 per Millimeter Querschnittsfläche 2), meist 2 (bis 3) Zellen breit 

 und 0,12 — 0,42 mm hoch, ihre Zellen 5,6^ — 14 tx, einzelne bis 28 jx hoch. 

 Fasertracheiden mit deutlichen Hoftüpfeln, zuweilen auch mit sehr feinen 

 (leicht zu übersehenden) Schraubenleistchen, als Grundmasse; in dieser 

 auch einzeln eingestreutes Strangparenchym. In den Zellen des letzteren 

 wie in den Markstrahlen und den Gefässen des Kernholzes brauner 

 Inhalt. 



Ein geschätztes Werkholz, namentlich auch zur Herstellung von 

 Maassstäben und Verwendung zu wissenschaftlichen Instrumenten. Sehr 

 brennkräftig. 



•1) Nach Burgerstein (I.e.), der für das Holz der Apfelbäume {Malus spec], 

 auch die Gefässweite von 0,04- — 0,06 mm und eine Höhe der Markstrahlzellen von 

 •) 3 — 1 7 1). als typisch angiebt. 



2) Siehe Burg erst ein, 1. c, wo als typische Durchschnittswerthe bei Sorbus- 

 hölzern für die Gefässweite 0,038—0,030 mm, für die Höhe der Markstrahlzellen H 

 bis 17 (jL angegeben werden. 



